4oo ACADÉMIE DES SCIENCES. 



fusion; ceux dont la composition se rapproche de celle du premier eutec- 

 tique, c'esl-à-dire dont le point de fusion est voisin de — l^o°, ne peuvent 

 être solidifiés que dans un mélange de neige carbonique et d'acétone. 



La Note récente de M. Pélabon, sur les mélanges de l'antimoine avec le 

 sélénium et avec le tellure (Comptes rendus, 22 janvier 1906, p. 207), m';i 

 déterminé à publier cette première partie de mes recherches. Je compte 

 les compléter par la détermination des chaleurs de formation des sulfures 

 de phosphore. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur la prèparalion et les propriétés du strontium. 

 Note de MM. Gl'ntz et Rœderer, présentée par M. A. Haller. 



Tjes propriétés du strontium sont peu connues jusqu'ici et diffèrent sui- 

 vant les auteurs ; comme nous n'avons pu trouver d'analyse des divers pro- 

 duits obtenus, il nous a paru intéressant de reprendre l'étude de ce métal. 

 Nous avons pu préparer le strontium pur en employant la méthode indi- 

 quée par l'un de nous ( ' ) pour le baryum. On prépare d'abord de l'hydrure 

 de strontium exempt de mercure par l'action de l'hydrogène à refus sur 

 l'amalgame du strontium. Dans le vide de la trompe à mercure vers 1000°, 

 ce composé se dissocie, et l'on peut condenser facilement, sur un tube en 

 acier refroidi, la vapeur de strontium. 



Voici quelques propriétés du produit obtenu, qui renfermait 99,43 de 

 strontium. 



Métal cristallisé, blanc d'argent, se ternissant presque instantanément au contact de 

 l'air; il fond vers 800° et se volatilise à une température plus élevée. I^'acide carbo- 

 nique sec est sans action à froid; au rouge, il est absorbé, avec formation de carbure 

 et de slrontiane. L'élher de pétrole, le benzène secs ne l'altèrent pas. 



11 n'en est pas de même de l'alcool absolu qui le dissout facilement avec dégagement 

 d'hvdrogène. L'eau est également décomposée^ il y a formation de strontiane dissoute. 



Nous avons également déterminé la chaleur d'oxydation du strontium, en dissolvant 

 dans une solution très étendue d'acide chlorhydrique un poids connu du métal. 



L'expérience donne pour la réaction : 



Sr solide H- //H Cl étendu = Sr Cf^ diss. -t- H^ _^.,28'»',o 



moyenne de trois expériences ayant donné (-t- 127''"'', 5, -+- 1 27''-»',o, + 



Thomsen avait trouvé -(- i i7''"',o5 en partant d'un strontium très impur. 

 (') GiKTZ, Comptes rendus-, t. C\L1. p. la^o. 



